( '207 ) 



■» Tel est le but des expériences que je vais résumer devant l'Académie 

 dans ce second jMémoire sur les ciments. 



» J'établirai d'abord que les seuls éléments de l'nrgile, lors même qu'ils 

 ne reçoivent pas linfliience de la chaux, pendant la calcination, peuvent 

 doiuier naissance à des pouzzolanes énergiques. 



» On sait qu'une pouzzolane est lui cor|)s qui, à l'état isolé, n'exerce 

 aucune action sui' l'eau, mais qui, mélangé à la chaux grasse, prend, sons 

 l'influence tie l'eau, une dui'elé comparable à celle de la pierre. 



» L'argile, prise à son état normal, c'est-à-dire liydralée, ne présente 

 dans auciui cas les caractères d'une pouzzolane. Mélangée à 20 pour 100 

 de chaux hydratée, elle ne durcit jamais dans son contact avec l'eau; mais 

 lorsqu'on la calcine à une tempérai me convenable, on la transforme en 

 une pouzzolane qui, en agissant sur la chaux grasse, peut se solidifier 

 complètement sons l'eau. 



» J'ai examiné avec le plus grand soin ce phénomène curieux qui avait 

 déjà été èlULiié par Vicat et qui est fondamental poiu' la théorie de l'hy- 

 dranlicité. 



» J'ai reconnu d'abord que la transformation de l'argile en ponzzolane 

 par l'action de la chaleur est indépendante des corps étrangers que l'argile 

 contient ordinairement, tels que la chaux, la magnésie, les alcalis, l'oxyde 

 de fer. 



» Opérant sur des argiles réfractaires très-pures, telles que celles deForges 

 et du Nord, qui contiennent G5 de silice, aS d'alumiiu^ et 10 d'eau, et 

 qui peuvent être représentées par la formule (Si O')', Al^O', aHO, je les 

 ai transfbrmées, par la calcination, en pouzzolanes excellentes : les pro- 

 portions lie corps étrangers contenus dans ces argiles sont insignifiantes et 

 sans action sur les propriétés hydrauliques du composé, comme je l'ai re- 

 connu dans de nombreux essais. 



X Aussi la propriété pouzzolauique appartient au silicate d'alumine 

 hydraté pur et n'exige pas, pour se manifester, comme on l'a quelquefois 

 soutenu, l'influence de la chaux. 



)) La transformalion de l'argile en pouzzolane est, au contraire, forte- 

 ment influencée parles conditions différentes de la calcination. Une simple 

 dessiccation est insuffisante pour transformer l'argile en pouzzolane; mais 

 lorsque l'argile est chaidfée à 700 degrés environ, c'est-à-dire an rouçe nais- 

 sant, elle se déshydrate com|détement, et c'est alors seulenu'ut qu'elle se 

 change en pouzzolane; ainsi le développement du caractère |)Ouzzolanique 

 dansTargile concorde avec sa déshydratation. 



